AMALGAMAS NATIVAS HALLADAS EX CHILE. 
249 
He comenzado por analizar la parte porosa, maleable, la mas piira posi- 
ble, despiies de quitarle parte de la plata clorurada, por el amoniaco. Un 
analisis hecho sobre 2, g. 0465 de materia me ha dado la composicion 
siguiente: 
Plata 1,2158 > 
Mereurio 0,7200 ) 
Residuo (plata cornea) 0,0580 
Ganga soluble, carbonato 
de cal, de fierro, 0,0520 
2,0458 
PSra evitar las mezclas, he repetido el mismo analisis sobre un solo 
pedazo reducido a una hoja fina, que pesaba 2, g. 0825, i he estraido: 
Plata 1,187 
Mereurio 0,662 
Residuo (plata cornea). 0,145 
Carbonato de cal, axido 
de fierro 0,082 
0,642(5) 
0,358(3) 
Este ultimo analisis me ha dado la composicion exacta de la amalgama 
Ag.® Hg.®, que contiene 5 equivalentes de plata por 3 de mereurio. 
Pulvcrizando en seguida un pedazo de la parte compacta de la muestra 
que solo contenia amalgama de particulas mui pequenas i metalicas, blan- 
cas i lustrosas, he estraido cerca de 3 gramos de materia pura, reducida a 
polvo que pasa por un tamis mui fino i se deja separar del criadero, con 
mas facilidad que cuando estraialo de laprimera muestra (mineral bianco.) 
Un analisis hecho sobre 1, g. 500 de esta materia me ha dado: 
0,436(3) 
0,564(4) 
1,4860 
Este resultado se aproxima a la amalgama teorica Ag. ® Hg* aun mas 
que la amalgama del mismo aspecto de la primera muestra. Haciendo por 
fin un analisis de los granos grue'sos de la amalgama, que se hallan en la 
§ anga, en la parte media entre la ultima amalgama de granos finos i lustro- 
sos, i la amalgama porosa pura Ag.® Hg.®, vuelvo a encontrar para la com 
posicion de la amalgama, separada de las sustancias estranas: 
0,572 
0,428 
Plata 0,6275 
Mereurio 0,8120 
Residuo arcilloso 0,0175 
Carbonato de cal. . . . 0,012 > , noQo 
Oxido de fierro 0,017) ’ 
Plata. . . 
Mereurio 
